d«»s Sciences de Saint - Pétersbourg:. 



6 



felwasserstoff fallbare Metalle waren nicht zugegen; 

 Mangan abwesend ; von Kobalt kaiim nachweisbare Spu- 

 ren. Aber Eisen konnte mit vollkommener Bestimmt- 

 heit entdeckt und abgescbiedeu werden. 



Da die von mir erhaltene Quautitàt von Metall ge- 

 ring (nur etwas iiber 1 Gramm) war und dieselbe, um 

 niindestens zwei parallèle Versuche fiihren zu kônneu, 

 noch getheilt werden musste, so ist die Bestimmung 

 des Eisengehalts (welcher jedcnfalls gering genannt 

 werden kann) nur als annàhernd auzusehen. Derselbe 

 erwies sich, im Mittel aus zwei Versuchen, = 0,33°/^^ 

 C/g Procent). Zu dieser Bestimmung wurde die salpe- 

 tersaure Losuug des Metalls bei Anwesenheit von 

 Chlorammouium durch Aetzammoniak niedergeschla- 

 gen; der entstandene geringe Niedersclilag, in Salz- 

 siiure gclost, wieder auf die nilmliche Weise praecipi- 

 tirt und das.auf dièse Weise abgescliiedeue reine Ei- 



senoxyd gewogen. Zur Controlle wurde auch das Ni- 

 ckel selbst in der Form von Oxydul bestimmt; das 

 Résultat dieser letzteren Bestimmung entsprach, in 

 Ûbereinstimmung mit dem socben Gesagten, einem 

 fast reinen Nickelmetall. 



St. Petersburg, den 19. April 1877. 



A. Butlerow. 



Da also nacli dieser Analyse der Stab in der That 

 aus fast reinem Nickel besteht, so schien es mir intér- 

 essant, die Untersuchung seiner magnetischen Eigen- 

 schaften noch etwas zu vervollstandigen. 



Am 22. April (4. Mai) erfolgten zunachst in der 

 friiliern Weise weitere vergleichende Bestimmungen 

 der magnetischen Momente der im Ûbrigen unveràn- 

 derten Stabe und darauf eine Neu-Magnetisirung des 

 Nickel-Magneten. Die Résultats waren: 



In 27, Monaten, wahrend welcher Zeit aile Magnete 

 unberûhrt in einem Schrank gelegen hatten, haben 

 hiernach die beiden Stahl-Magnetc ihre magnetischen 

 Momente nur um ungefàhr 3% verkleiuert, wahrend 

 der Nickel-Magnet einen Verlust von iiber SO^ erlitt. 

 Inwiefern ein Thcil des letztern der Opération des 



Absâgens der Enden beizumessen ist, kann ich nicht 

 angeben, da leider versaumt worden war, das magne- 

 tische Moment unmittelbar nach derselben wieder zu 

 bestimmen. Dass aber jedenfalls der grossere Theil 

 auf Rechnung der gcringern Coërcitiv-Kraft des Nickels 

 zu setzen ist, beweisen folgende weitere Bestimmungen. 



Nach der Neu-Magnetisirung am 22. April batte also 

 in 3 Tagen das magnetische Moment des Nickel-Stabs 

 schon wieder um 10% abgenommen. 



Am gleichen Tage liabe ich noch denTemperatur- 

 Coefficientcn des Nickel - Magnets nach der La- 

 mont'schen Méthode mittelst eines magnetischen Theo- 

 dolithen bestimmt. Aus der Diti'crenz der hiebei fiir 

 die Tcmperaturen f^ und /,_, des zu untersuchenden 



Magneten bewirkten Ablenkungen 'j'i nnd ^,^ des Theo- 

 dolith-Magneten aus dem magnetischen Mcridian be- 

 rechnet sich der Tcmperatur-Coeflicient [x des erstern 

 nacli der Formel"^) 



sin (<^2 — ^i) 



V- 



(«, — «,) tang 



(JY-t-ij^* 



5) Sieh moine Abhandluug « iiber die Bestimmung des Temp.- 

 CoefficientenvonStahlmagneten»; dièses Bulletin T. XIX p. 1. 1873. 



1* 



